बिस्मथ जर्मनेट

बिस्मथ जर्मेनियम ऑक्साइड या बिस्मथ जर्मनेट, जर्मेनियम और ऑक्सीजन का एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। साधारणतया यह शब्द रासायनिक सूत्र वाले यौगिक Bi4Ge3O12 (बीजीओ) को संदर्भित करता है, घन एविलाइटिन क्रिस्टल संरचना के साथ, प्रस्फुरित्र के रूप में उपयोग किया जाता है। (शब्द सूत्र Bi12GeO20 के साथ सिलेनाइट संरचना के साथ विद्युत-प्रकाशिक सामग्री, और Bi2Ge3O9 अलग यौंगिक का भी उल्लेख कर सकता है)।

Bi4Ge3O12
Bi4Ge3O12 घनीय क्रिस्टल संरचना है (a = 1.0513 nm, z = 4, पियर्सन प्रतीक cI76, अंतरिक्ष समूह I$\overline{4}$3डी संख्या 220) और 7.12 ग्राम/सेमी घनत्व3। जब एक्स-रे या गामा किरणों द्वारा विकीर्णित किया जाता है तो यह 375 और 650 nm के बीच तरंग दैर्ध्य के फोटॉन का उत्सर्जन करता है, 480 nm पर शिखर के साथ यह अवशोषित उच्च ऊर्जा विकिरण के प्रति मेगा इलेक्ट्रान वोल्ट लगभग 8500 फोटॉन का उत्पादन करता है। इसमें अच्छी विकिरण कठोरता है (मापदंड 5.10 4 जीवाई (इकाई) तक स्थिर रहता है, उच्च दीप्ति दक्षता, 5 और 20 MeV के बीच अच्छा ऊर्जा विभेदन, यांत्रिक रूप से दृढ़ है, और आद्रग्राही नहीं है। इसका गलनांक 1050 °C है। यह सबसे साधारण ऑक्साइड-आधारित सिंटिलेटर है।

बिस्मथ जर्मेनियम ऑक्साइड का उपयोग कण भौतिकी, अंतरिक्ष भौतिकी, परमाणु चिकित्सा, भूविज्ञान अन्वेषण और अन्य उद्योगों में संसूचक में किया जाता है। गामा पल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बिस्मथ जर्मनेट सरणियों का उपयोग किया जाता है। बीजीओ क्रिस्टल का उपयोग पोजीट्रान उत्त्सर्जन टोमोग्राफी संसूचकों में भी किया जाता है।

व्यावसायिक रूप से उपलब्ध क्रिस्टल Czochralski प्रक्रिया द्वारा उगाए जाते हैं और आमतौर पर घनाभ या सिलेंडर के रूप में आपूर्ति की जाती है। बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। क्रिस्टल का उत्पादन आमतौर पर लगभग 1100 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है, यानी इसके गलनांक से लगभग 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर।

साथ12जियो20
के साथ12जियो20 एक घन क्रिस्टल संरचना है (a = 1.01454 nm, z = 2, पियर्सन प्रतीक cI66, अंतरिक्ष समूह I23 संख्या 197) और 9.22 g/cm घनत्व 3। इस बिस्मथ जर्मनेट में उच्च इलेक्ट्रो-ऑप्टिक गुणांक (3.3 pm/V for Bi12जियो20), पॉकल्स कोशिकाओं के निर्माण के लिए इसे गैर रेखीय प्रकाशिकी  में उपयोगी बनाता है, और इसका उपयोग पराबैंगनी रेंज के लिए प्रकाश अपवर्तक उपकरणों के लिए भी किया जा सकता है।

द्वि12जियो20 क्रिस्टल piezoelectric  हैं, मजबूत Acousto ऑप्टिकल और ध्वनि-ऑप्टिकल प्रभाव दिखाते हैं, और क्रिस्टल थरथरानवाला और सतह ध्वनिक तरंग उपकरणों के क्षेत्र में सीमित उपयोग पाते हैं। बिस्मथ ऑक्साइड और जर्मेनियम ऑक्साइड के मिश्रण की एक छड़ से ज़ोन पिघलने से एकल क्रिस्टल छड़ और फाइबर उगाए जा सकते हैं। क्रिस्टल पारदर्शी और भूरे रंग के होते हैं। BGO के क्रिस्टल और इसी तरह के यौगिक BSO (Bi12यह20, बिस्मथ सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलेनाइट) और बीटीओ (Bi12TiO20), फोटोरफ्रेक्टिव और फोटोकॉन्डक्टिव हैं। बीजीओ और बीएसओ क्रिस्टल कम डार्क करंट (भौतिकी) के साथ कुशल फोटोकंडक्टिव हैं। उनका उपयोग इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल अनुप्रयोगों में किया जा सकता है, जैसे ऑप्टिकल प्रोग्राम करने योग्य रीड-ओनली मेमोरी, PRIZ स्थानिक प्रकाश मॉड्यूलेटर, रीयलटाइम होलोग्राम रिकॉर्डिंग, सहसंबंधी, और अल्ट्राशॉर्ट लेजर दालों के अनुकूली सुधार के लिए सिस्टम, और बिजली और चुंबकीय क्षेत्रों के लिए फाइबर ऑप्टिक सेंसर में। वेवगाइड संरचनाएं विस्तृत वर्णक्रमीय रेंज पर समान रोशनी की अनुमति देती हैं।  पतली फिल्म  साइलेनाइट संरचनाएं, जिन्हें निक्षेपित किया जा सकता है उदा. स्पटरिंग द्वारा, संभावित अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला है। बीएसओ क्रिस्टल वैकल्पिक रूप से संबोधित स्थानिक प्रकाश न्यूनाधिक और लिक्विड क्रिस्टल प्रकाश वाल्व  में उपयोग किया जाता है। BTO की ऑप्टिकल गतिविधि BGO और BSO की तुलना में बहुत कम है। कुछ समान प्रदर्शन करने वाले पेरोवियन के विपरीत, सिलेनाइट्स फेरोइलेक्ट्रिक नहीं हैं।

सामग्री चरणबद्ध-सरणी प्रकाशिकी में उपयोग पा सकती है।

स्पटरिंग करते समय, लक्ष्य को 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होता है अन्यथा बिस्मथ वाष्प दबाव स्तुईचिओमेटरी से रचना प्राप्त करेगा, लेकिन पीजोइलेक्ट्रिक γ चरण बनाने के लिए 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर।

यह भी देखें

 * जगमगाता बोलोमीटर
 * जर्मनेट

बाहरी संबंध

 * Scintillation crystals